Uber isotrop gewordene Kristalle. 
733 
merklich gleich, und zwar sowohl im parallelen wie im konvergenten 
Licht. Durch Jstündiges Erhitzen auf rd. 400° werden meist nur 
diejenigen Teile schon stärker doppelbrechend, die schon zu Anfang 
nicht ganz isotrop waren, meist tritt eine allgemeine erhebliche 
Aufhellung zwischen gekreuzten Nicols erst bei etwa 750° ein und 
kann sich in wenigen Augenblicken vollziehen. Weitere Erhitzung bis 
1150° bewirkt weitere langsame Verstärkung der Doppelbrechung. 
Diese Beobachtungen stehen im Einklang mit denen von Liebisch 
am Gadolinit, der bei der Aufnahme einer Erhitzungskurve eine 
plötzliche erliebliche Wärmeentwicklung in einem Falle bei 750 °, 
in einem andern schon bei 572 feststellte. 
Deutung des optischen Verhaltens. 
Da der Winkel der optischen Achsen in bekannter Weise von der 
Differenz der Quadrate der Brechungsexponenten abhängt, sollte man 
in unsern Kristallen eine Veränderung der Interferenzerscheinungen 
im konvergenten Licht erwarten, wenn sich mit der Dauer und 
Temperatur der Erhitzung ihre Doppelbrechung ändert, und da 
ferner die Auslöschungsrichtung nach der FuESNEL’schen Kon- 
struktion durch die Lage der optischen Achsen bedingt ist, sollte 
auch diese mit der Stärke der Doppelbrechung sich drehen. 
Beides ist nicht der Fall, obwohl die Doppelbrechung 
bis auf Null sinkt und in demselben Schliff Teile nebeneinander 
liegen, in denen die Doppelbrechung sich wie 1 : 6 verhält. Zwar 
ließ sich die Gleichheit der optischen Orientierung im konvergenten 
Licht nur schätzen und die Größe der Auslöschungsschiefe auf nicht 
mehr als 1 — 2° bestimmen, aber das Vorhandensein oder Fehlen 
von Auslöschuiigsunterschieden in unmittelbar aneinanderstoßenden 
Teilen eines Dünnschliffes läßt sich bekanntlich mit großer Sicher- 
heit erkennen; man kann daher sagen, daß Unterschiede von mehr 
als wenigen Zelintelgrad in manchen Dünnschliffen, trotz erheb- 
licher Unterschiede der Doppelbrechung, nicht vorhanden waren. 
Zur Erklärung kann man nun offenbar nicht annehmen, daß 
sich (y- — ß'-) und (/f" — a^) in jedem Temperaturintervall und für 
jede Wellenlänge ‘ (und vermutlich nicht nur beim Gadolinit, sondern 
auch bei andern isotropisierten und regenerierbaren Kristallen) so 
ändere, daß der Winkel der optischen Aclisen konstant bleibt, 
vielmehr bietet sich eine ganz ungezwungene Erklärung, die zu- 
gleich die W i e d e r k e h r (bzw. Erhaltung) auch der ursprüng- 
lichen optischen Orientierung verständlich macht. 
Planparallele Platten von Gadolinit mit verschieden hohen Inter- 
ferenzfarben in ihren verschiedenen Teilen und ebenso derselbe Teil 
* Da die Doppelbrechung in den ersten Stadien der Erhitzung sehr 
schwach ist. müßten sich schon kleine Dispersionen von y — ß und ß — k 
durch stark anomale Interferenzfarben bemerklich machen, solche sind 
nicht beobachtet. 
